— i3 - 



son bouchon et ses 3o cm3 d'acide étendu et l'on y ajoute par 

 petites portions le fond en attendant chaque fois que toute 

 effervescence ait cessé et en évitant la formation d'une mousse 

 trop abondante. Quand toute la matière a passé et qu'il ne se 

 produit plus la moindre effervescence, on insuffle de l'air à 

 l'intérieur du flacon et Ton en chasse l'acide carbonique en se 

 servant d'une poire en caoutchouc ou d'un petit soufflet muni 

 d'un ajutage en verre. On pèse et l'on retranche le résultat du 

 poids primitivement trouvé pour le flacon augmenté du poids 

 de la matière d'essai. 



Une portion de l'acide carbonique est restée dissoute dans 

 le liquide. Pour en tenir compte, on exécute un essai prélimi- 

 naire avec 3 grammes de marbre blanc, dans des conditions 

 absolument identiques. Comme on connaît exactement la perte 

 de poids en acide carbonique que doit donner l'expérience et 

 qu'on peut évaluer par pesée ce qu'elle donne réellement, la 

 différence qui a été pour l'appareil dont je me sers, trouvée 

 égale à o.oo5 grammes, indique le poids d'acide carbonique 

 resté dissous dans le liquide. On l'ajoutera désormais à toute 

 mesure exécutée avec le même appareil et sur les mêmes 

 quantités de matière. 



Le calcul est disposé de la manière suivante : 



App -f- 3o cmcb acide 58.uo 



Matière d'essai 2.601 



60.71 1 



Après attaque 60.364 



0.347 



Correction o.oo5 



o. 352 



0.352 X 2.272 ==s 0.799744 

 79-9744 =3o7 



2.60I 



Proportion du calcaire 30.7 % 



(169) 



